Silver Generated Fixer of Saturated with Electrolytic Method and Deposition Of NaOH 5 M
Perak yang dihasilkan dari Fixer Jenuh Dengan Metode Elektrolisa dan Pengendapan NaOH 5 M
Sri Mulyati Jeffri Ardiyanto
Akhmad Haris Sulistiyadi
Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang
E-mail:

## Abstract
The purpose of this study was to determine the weight of the silver produced from silver recovery process using electrolysis and chemical deposition method with which NaOH 5 M. As well as to determine the method most widely produced silver from both methods. This research is an experimental study. Data collection was performed on material that has been saturated with fixer electrolysis method and precipitation with NaOH 5 M. Fixer solution that has been saturated by 20 liters divided by two. Furthermore, each volume by 10 liters silver recovery process performed by the method of electrolysis and precipitation with NaOH 5 M. The results showed that the silver recovery by electrolysis method produces silver as much as 29 grams, while silver recovery with NaOH 5 M resulted in the deposition of silver as much as 27 grams. Of both methods are the most widely produced silver is a method of electrolysis. Besides electrolysis method has the advantage of faster process, more practical, in generating pure  silver  is  ready  for  sale.  But  it  has  the  disadvantage  expensive  appliance.  While  the deposition method is cheaper, long process, longer chemical contamination and dangerous, impractical, drying takes a long time to do a new purification by combustion (burning with welding tools).
Key words: saturated fixer solution, electrolysis, 5 M NaOH, silver

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berat perak yang dihasilkan dari proses silver  recovery dengan  menggunakan  metode  elektrolisa  dan  metode  pengendapan dengan bahan kimia yaitu NaOH 5 M. Serta untuk mengetahui metode yang paling banyak menghasilkan  perak  dari  kedua  metode  tersebut.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian eksperimental.  Pengambilan  data  dilakukan  pada  bahan  fixer  yang  telah  jenuh  dengan metode  elektrolisa  dan  pengendapan  dengan  NaOH  5  M.  Larutan  fixer  yang  telah  jenuh sebanyak 20 liter dibagi dua. Selanjutnya masing-masing volume sebanyak 10 liter dilakukan proses silver recovery dengan metode elektrolisa dan pengendapan dengan NaOH 5 M. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  proses silver  recovery dengan  metode  elektrolisa menghasilkan  perak  sebanyak  29  gram,  sedangkan silver  recovery dengan  pengendapan NaOH 5 M menghasilkan perak sebanyak 27 gram. Dari kedua metode tersebut yang paling banyak menghasilkan perak adalah metode elektrolisa. Selain itu metode elektrolisa memiliki keuntungan lebih cepat prosesnya, lebih praktis, lebih aman (karena tidak kontak dengan
cici.mulyadi@ymail.com
larutan fixer terlalu lama). Tetapi memiliki kelemahan alatnya harganya mahal. Sedangkan metode  pengendapan  lebih  murah,  proses  lama,  kontaminasi  bahan  kimia  lebih  lama  dan berbahaya, tidak praktis, pengeringannya butuh waktu lama baru dapat dilakukan pemurnian dengan pembakaran ( burning dengan alat las).
Kata kunci: larutan fixer jenuh, elektrolisa, NaOH 5 M, perak

## 1. Pendahuluan
Pengolahan  film  radiografi  adalah sebuah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  gambaran  nyata  yang permanen pada film dan dapat dilihat oleh mata  pada  kondisi  umum.  Sebuah  film yang  terkena  eksposi  belum  dapat  dilihat hasilnya  jika  belum  diproses.  Proses pengolahan film dilakukan dengan teknik manual  maupun automatic  processing m e l a l u i   b e b e r a p a   t a h a p a n   y a i t u pembangkitan  ( developing ),  pencucian ( rinshing ),  penetapan  ( fixing ),  pembilasan ( washing ),  dan  pengeringan  ( drying ) (Bushong, 2001).
Larutan fixer atau  yang  disebut dengan  larutan  penetap  berfungsi  untuk merubah  bayangan  nyata  menjadi permanen,  melarutkan  butir-butir  perak bromida (AgBr) yang tidak tereksposi dan menyamak  emulsi  film  yang  mengalami pembengkakan,  sehingga  dapat  disimpan secara  permanen.  Setelah  larutan fixer digunakan  berulang-ulang  untuk  proses fiksasi  gambar  maka  kemampuannya untuk  menetapkan  gambar  semakin  lama semakin berkurang. Salah satu tujuan dari proses fiksasi adalah untuk melarutkan sisa garam  perak  yang  tidak  terkena  sinar photon .  Apabila  komponen  perak  dalam bentuk  garam  kompleks  semakin  banyak kandungannya dalam fixer maka fixer akan jenuh (Chesney, 1995).
Fixer yang  telah  jenuh  apabila dibuang  akan  menimbulkan  polusi  tanah karena  limbah  fixer  mengandung  unsur logam  berat  yaitu  perak  dalam  bentuk ikatan  garam  perak  komplek.  Selain  itu, perak  terlarut  dapat  menimbulkan gangguan  kesehatan.  Senyawa  perak terlarut  lebih  mudah  diserap  tubuh (Rosenman et al, 1979, 1987;. HSE, 1998) dan
dengan  demikian  memiliki  potensi  untuk menghasilkan  efek  yang  merugikan  pada tubuh  manusia  (Weir,  1979).  Gejala  akut over exposure untuk perak nitrat antara lain penurunan  tekanan  darah,  diare,  iritasi lambung  dan  penurunan  respirasi.  Oleh karena  itu,  pembuangan  limbah  perak harus  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri K e s e h a t a n   R I   N o m o r   : 173/Men.Kes/Per/VII/77,  tentang pengawasan  pencemaran  air.  Sesuai dengan  ketentuan  dalam  label  syarat kualitas  (mutu)  cairan  buangan  atau l i m p a h a n   a t a u   b o c o r a n   i n d u s t r i p e r t a m b a n g a n   d a n   r u m a h   t a n g g a disebutkan  parameter  perak  yang terkandung sebagai batas maksimum yang diperbolehkan adalah 0,1 mg/L.
Upaya  yang  dilakukan  untuk menghindari  kandungan  perak  yang melebihi  batas  maksimum  dalam  limbah larutan fixer yang  akan  dibuang  adalah dengan  cara  daur  ulang  pemisahan  butir- butir perak yang terkandung dalam cairan penetap.  Proses  daur  ulang  pemisahan butir-butir  perak  dikenal  dengan  istilah silver recovery (Papp, 2006).
Metode silver  recovery ada  beberapa macam  diantaranya  metode  elektrolisa, metode metallic  replacement dan  metode p r e c i p i t a t i o n ( p e n g e n d a p a n )   y a n g dilakukan dengan mencampurkan larutan fixer dengan bahan kimia atau reagen. Ada beberapa macam bahan kimia yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk metode pengendapan,  menurut  Coppice    (2001) bahan  yang  digunakan  untuk  metode pengendapan  yaitu  NaOH,  dan  menurut kodak  (1988)  bahan  kimia  yang  dapat digunakan  untuk  metode  pengendapan yaitu Na S. 2
kemandirian  belajar  peserta  didik  dalam belajar  agama  islam.  Sedangkan, penelitian yang   dilakukan oleh Hidayat (2009) menyatakan metode resitasi dalam pembelajaran Al Quran dan Hadits dapat dilakukan  secara  berkelompok  maupun mandiri.  Untuk  mengatasi  kesenjangan b e l a j a r   s i s w a   k a r e n a   a d a n y a k e t i d a k m a m p u a n   s i s w a   d a l a m menerjemahkan Al Quran per mufrodat, maka pendidik / guru dapat melakukan berbagai  upaya  yaitu  melakukan bimbingan  secara  khusus  /  individual, memberikan  trik  atau  strategi  khusus untuk  menerjemahkan  dengan  mudah serta  memonitor  buku  catatan  harian siswa.
Hal  yang  membedakan  antara penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  adalah  metode  belajar tutorial  dan  resitasi  sebagai  variabel bebas, subyek penelitian yaitu mahasiswa keperawatan  semester  III,  diaplikasikan pada mata kuliah   yang mempunyai nilai p e n u g a s a n   d e n g a n   m e l a k u k a n penyuluhan  promosi  kesehatan  di keluarga dan masyarakat.
Prodi  Keperawatan  Purwokerto, P o l i t e k n i k   K e s e h a t a n   K e m e n k e s Semarang,  telah  mengimplementasikan metode  belajar  ceramah,  diskusi,  study kasus, role play, seminar dan tanya jawab pada  mata  kuliah  promosi  kesehatan. M a t a   k u l i a h   i n i   d i b e r i k a n   p a d a mahasiswa  keperawatan  TK  II  Semester III  dengan  tujuan  mahasiswa  mampu melakukan  kegiatan  promosi  kesehatan baik  pada  tingkat  keluarga  maupun  di lingkungan  masyarakat.  Maka,  tujuan penelitian  ini  adalah  mengevaluasi metode  belajar  tutorial  dan  resitasi terhadap  peningkatan  pengetahuan, sikap dan ketrampilan mahasiswa dalam melakukan promosi kesehatan.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  dilakukan menggunakan  eksperimental  dengan pendekatan two group pre-post test design . Rancangan  penelitian  ini  mengukur perbedaan antara sebelum dan sesudah
d i l a k u k a n   i n t e r v e n s i   d e n g a n menggunakan kelompok kontrol. Adapun kelompok  intervensi  yang  diberikan adalah  metode  belajar  tutorial  dan kelompok  kontrol  diberikan  metode belajar  resitasi  dalam  perkuliahan  mata kuliah  promosi  kesehatan..  Selanjutnya, perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah intervensi  diasumsikan  merupakan  efek dari perlakuan.
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  mahasiswa  keperawatan  pada Program  Studi  Keperawatan  Purwokerto dengan  jumlah  333  mahasiswa.  Sampel penelitian  ini  dengan  menggunakan Cluster sampling  method .  Sampel  dipilih dengan  kriteria  inklusi  yaitu  mahasiswa keperawatan tingkat II, sedang mengikuti pembelajaran  mata  kuliah  promosi kesehatan  sebagai  mata  kuliah  wajib, dengan  tingkat  kehadiran  100  %, mengikuti pembelajaran tutorial dengan 8 kali tatap muka. Jumlah sampel sebanyak 80  mahasiswa  yang  terbagi  dalam  dua kelompok  yaitu  kelompok  intervensi  40 mahasiswa  dan  kelompok  kontrol  40 mahasiswa.
U n t u k   m e n g e l i m i n a s i   b i a s penelitian,  peneliti  melatih  relawan (pembantu)  penelitian  yang  berasal  dari t i m   t e a c h i n g   P r o d i   K e p e r a w a t a n Purwokerto.  Tenaga  pembantu  peneliti mengumpulkan  data  penelitian  hasil belajar  mahasiswa  dalam  mata  kuliah promosi  kesehatan  sebelum  dan  sesudah mengikuti  metode  belajar  tutorial  dan resitasi, serta diberikan inform consent dan tanpa unsur paksa ( voluntary )

## 3. Hasil dan Pembahasan
A. Profil dan Karakteristik Responden Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 80 mahasiswa , yang terbagi menjadi dua kelompok dan tiap kelompok terdiri  dari  40  orang.  Satu  kelompok mendapat  perlakuan  penerapan  metode tutorial  dalam  mata  kuliah  Promosi Kesehatan dan kelompok kedua mendapat perlakuan  penerapan  metode  belajar resitasi.
Penelitian  tentang silver  recovery dengan  metode  pengendapan  telah dilakukan  oleh  Sudiyono  (2004).  Bahan yang  digunakan  adalah  NaOH  dengan konsentrasi  5  dan  10  M . NaOH  mampu menghasilkan  perak  dengan  kedua konsentrasi  tersebut.  Ardiyanto,  dkk (2012)  telah  membandingkan  metode pengendapan  dengan  bahan  NaOH  dan Na S.  Hasil  penelitian  menunjukkan 2 bahwa bahan NaOH dengan konsentrasi 5 M menghasilkan jumlah perak yang paling banyak.  Sementara  metode  elektrolisa menurut  Jenkins  (1988)  merupakan metode    yang  efisien  dan  mampu menghasilkan perak yang lebih baik.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti ingin  membandingkan  berat  perak  yang didapatkan dengan metode elektrolisa dan pengendapan  menggunakan  NaOH  5  M dari fixer yang  telah  jenuh.  Dengan demikian  nantinya  peneliti  dapat mengetahui  metode  manakah  yang menghasilkan  lebih  banyak perak, untuk itulah  peneliti  tertarik  mengambil  judul yaitu “ Analisa  Perbandingan  Perak  Yang Dihasilkan    Dari  Fixer  Jenuh  Dengan Metode  Elektrolisa  Dan  Pengendapan NaOH 5 M”.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  penelitian  eksperimental  dengan pendekatan  observasional.  Pengambilan data  dilakukan  di  Jurusan  Teknik R a d i o d i a g n o s t i k   d a n   R a d i o t e r a p i Politeknik  Kesehatan  Semarang  pada bulan  Agustus s/d Oktober 2013.
Eksperimen  dilakukan  terhadap  20 liter  larutan  fixer  yang  telah  jenuh  untuk diambil  kandungan  peraknya.  Larutan dibagi menjadi 2 bagian masing-masing 10 liter  dilakukan  silver  recovery  dengan menggunakan  metode  elektrolisa  dan pengendapan.  Elektrolisa  dilakukan dengan  alat  elektrolisa  selama  24  jam. Metode  pengendapan  dilakukan  dengan mencampurkan NaOH 5 M yang diperoleh dengan melarutkan 2 kg NaOH dalam 10 liter  aquadest.  Hasil  perak  dari  kedua metode dimurnikan dengan proses
pembakaran,  kemudia  ditimbang  dan diukur kadar kemurniannya.
Gambar 1. Alat Elektrolisa
Gambar 2. Bahan penelitian (a) NaOH (b) Aquadest

## Gambar 3. Pembakaran untuk memurnikan perak
3. Hasil dan Pemba hasan

## Hasil
Efek  penyinaran  dengan  sinar-X terhadap  emulsi  film  adalah  sebagai berikut  :  Emulsi  film  adalah  merupakan suspensi dari garam perak halida (Br, I, Cl) yang  peka  cahaya  yang  diikat  dengan bahan  gelatin.  Kristal  perak  bromida (AgBr)  dari  emulsi  film  terdiri  dari  ion positif perak dan ion negatif bromida yang tersusun dalam bentuk geometrik yang
a

## b
Perak yang dihasilkan dari Fixer of Satured 740
dikenal  dengan  kisi-kisi  kristal  ( cristal lattice ).
Selanjutnya, emulsi film yang telah disinari  dengan  sinar-X  akan  bereaksi dengan  larutan  pada automatic  processing film yang  meliputi  proses developing, rinshing,  fixing,  washing dan drying . Tahapan tersebut terjadi secara berurutan. D a l a m   p e n e l i t i a n   i n i m e n g g u n a k a n   f i k s e r   j e n u h   y a n g dihasilkan  dari automatic  processing . Jumlah  volume  yang  diproses  adalah  20 liter fikser jenuh dengan konsentrasi sama. Selanjutnya  larutan  fikser  jenuh  tersebut dibagi  dua  untuk  dilakukan  proses silver recovery dengan  metode  elektrolisa  dan pengendapan NaOH 5
Film  rontgen  mengandung partikel-partikel  perak  bromida  (AgBr), AgBr yang tersebar pada lapisan tipis film. Apabila  film  terkena  cahaya,  maka  akan terjadi reaksi sebagai berikut :
AgBr             AgBr*
Tanda  *  menyatakan  AgBr tereksitasi oleh cahaya. Apabila film yang telah  digunakan  dan  terkena  cahaya t e r s e b u t   d i c u c i   d a l a m   l a r u t a n pengembang  (developer),  akan  terjadi reaksi :

## C a i r a n   p e n g e m b a n g
C H O dalam  bahasa  kerennya  disebut 6 6 2 hidrokuinon,  dalam  hal  ini  bertindak sebagai  zat  pereduksi.  Jadi  dalam  reaksi itu  terjadi  proses  reaksi  redoks  (reduksi- oksidasi).
Oksidasi:
Selanjutnya  film  dimasukkan  ke air untuk proses pembilasan ( rinshing ) dan berikutnya  diproses  pada  larutan    fixer. Fixer  merupakan  larutan  penetap  untuk memfiksasi  gambar.  Pada  fikser  ini  lama kelamaan  akan  melemah  disebabkan kuantitas  film  yang  diproses  dan  luasan film  yang  digunakan  serta carry  over  rate dari air dari proses rinshing.
2 AgBr *(s) + C H O  (aq)         2 Ag(s) + 2 HBr (aq) + C H O  (aq) 6 6 2 6 4 2 C H O (aq)        C H O  (aq) + 2 H+ + 2 e- 6 6 2 6 4 2 Reduksi:
+
2 Ag  + 2 e-        2 Ag (s)
Selanjutnya  limbah  fixer  yang sudah  lemah  dilakukan  proses  silver recovery yaitu sebagai berikut :

## a Perak  yang  dihasilkan  dari  metode Elektrolisa
Proses  elektrolisa  dari  larutan fixer  jenuh  dengan  volume  10  liter dilakukan  dengan  cara  menempatkan larutan  fixer  pada  wadah/ember  yang telah  disiapkan  kemudian  menyiapkan alatnya yang terdiri dari katoda dan anoda dan diberi arus sebesar 3 A   dan diproses selama 12 jam.
Selanjutnya akan diperoleh logam perak yang menempel disisi katoda   yang terbuat  dari  logam  stailess  steel. Selanjutnya  perak  yang  menempel  pada sisi  katoda  tersebut  dipanaskan  terlebih dahulu,  kemudian  dikerok  dengan menggunakan cutter .  Berikutnya  perak yang  sudah  dikerok  tadi  dilakukan pemurnian dengan menggunakan alat las ( burning )  sebanyak  tiga  kali  pemrosesan.
Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan perak dengan kualitas yang baik.
P e n i m b a n g a n   h a s i l   p e r a k dilakukan  setelah  dilakukan  pemurnian tiga  kali.  Pada  metode  elektrolisa menghasilkan perak dengan berat 28, 570 gr  ~  29  gram  dari  10  liter  larutan  fixer jenuh.  Kadar  kemurnian  perak  dapat dilakukan  dengan  metode  XRF  ( X-Ray fluorescence ). Uji kemurnian perak ini dapat dilakukan  di  Laboratorium  Terpadu FMIPA Universitas Sebelas Maret. Karena sampel  tidak  memenuhi  syarat,  sehingga uji  kemurnian  perak  tidak  dapat dilakukan. Syarat sample yang dapat diuji dengan  XRF  ( X-Ray  Fluorescence ).  Pada sample yang dihasilkan pada penelitian ini berbentuk  padat,  yaitu  berupa  logam perak  baik  dari  hasil  pengendapan maupun elektrolisa. Pada metode uji kadar kemurnian  perak  dengan  metode  ini  ada beberapa  hal  yang  harus  dipersiapkan yaitu :
1) Logam  perak  yang  akan  diuji  harus dalam bentuk serbuk/lempengan tipis dengan ketebalan sekitar 2-3 mm
~
2) Sampel  uji  harus  sudah  diberi perlakuan dengan suhu > 400°C
3) Banyaknya  sampel  uji  dalam  bentuk serbuk sekitar 1 sdm dengan ketebalan sekitar 2 mm
4) Sedangakan  sampel  Uji  logam  yang ditipiskan  dengan  diameter  kurang lebih 5 cm, dan ketebalan 3 mm
Jika  syarat  tersebut  tidak  dapat dipenuhi, maka uji kadar kemurnian perak tidak  dapat  dilakukan.  Karena  sampel tidak  berdasar  berat  atau  massa  sampel, tapi  terdistribusinya  sampel  pada tempat/wadah  sampel  yang  memiliki diameter  sekitar  5  cm  dan  dengan ketebalan 2 -3 mm dan merata pada wadah sampling .
Gambar 4. Hasil perak yang sudah dilakukan pemurnian dengan metode elektrolisa seberat 29 gram
a Perak yang dihasilkan dari Metode Pengendapan dengan  bahan NaOH 5 M
Pemisahan  perak  ( silver  recovery ) pada metode pengendapan ini dilakukan dengan  menggunakan  NaOH  dengan konsentrasi 5 M dengan cara melarutkan NaOH  sebanyak  2  kg  dilarutkan  dalam aquadest  10  liter.  Setelah  itu  NaOH tersebut direaksikan dengan limbah fixer yang  telah  jenuh  sebanyak  10  liter.  Pada saat direaksikan cairan langsung berubah menjadi kekuningan serta keruh.
Endapan  yang  telah  dipisahkan dari larutan yang kemudian dijemur dan ditimbang, sesudah ditimbang dilakukan pemurnian  dengan  cara  dilakukan pemanasan  atau burning .  Pada  proses pemurnian  dilakukan  burning  sebanyak tiga kali, sehingga akan didapatkan hasil perak yang benar-benar bersih.
Pada menit pertama saat NaOH 5 M  sebanyak  10  liter  direaksikan  dengan limbah  fixer  jenuh  sebanyak  10  liter langsung  membuat  larutan  menjadi berubah  kekuningan  keruh  tetapi  belum terdapat endapan. Pada 4 jam pertama saat diinspeksi  sudah  terdapat  endapan berwarna hitam kecoklatan yang terdapat pada  dasar  stoples  plastik,  tetapi jumlahnya  masih  sedikit.  Supaya didapatkan  endapan  yang  memisah sempurna  dari  fixer  jenuh  tersebut  maka Penulis memberikan waktu hingga 48 jam, sebelum  dilakukan  penyaringan  dan pengambilan endapan.
Setelah didiamkan selama 48 jam campuran  larutan  tersebut  dituangkan secara  perlahan-lahan  supaya  endapan tersebut  tidak  ikut  larut  atau  terbuang. Endapan  tersebut  adalah  endapan  yang banyak  mengandung  perak  sebelum dilakukan pemurnian.
Setelah endapan dipisahkan dari larutannya,  tahapan  berikutnya  aalah dilakukan  pengeringan  diatas  sinar matahari.  Setelah  kandungan  air  dalam endapan dirasa sudah sedikit, maka dapat segera dilakukan proses pemurnian yaitu dengan  cara  dilakukan  pembakaran  atau burning. Pembakaran pada hasil endapan ini dapat dilakukan sebanyak tiga kali agar mendapatkan hasil yang berkualitas, pada pembakaran  pertama  dihasilkan  serbuk hitam  seperti  pasir  selama  pembakaran pertama  disediakan  kaleng  biskuit  yang telah  diisikan  air  berguna  untuk menjatuhkan  hasil  pembakaran,  pada pembakaran kedua dihasilkan butir-butir perak yang masih kotor berwarna abu-abu dan pada pembakaran ketiga perak yang belum  terpisah  dengan  kotorannya dicampur  dengan  perak  murni  untuk mempermudah  atau  menjadi  pancingan pada  saat  pembakaran  pembakaran sesudah  pembakaran  ketiga  dihasilkan butir-butir perak yang bersih. Pada proses pembakaran  ini  kotoran  yang  terdapat pada  endapan  cukup  banyak,  maka ditambahkan  pijer  pada  saat  proses pembakaran  yang  sedang  berlangsung untuk  memudahkan  pemisahan  perak dengan kotorannya.
Endapan  yang  dihasilkan  dari m e t o d e   p e n g e n d a p a n   d e n g a n menggunakan NaOH dengan konsentrasi 5 M  sebesar  98  gram  dan  perak  yang dihasilkan  sebesar  27  gram.  Perak  yang dihasilkan  adalah  perak  yang  berwarna putih mengkilap dan bebas dari kotoran.
Waktu Larutan Endapan Warna Bau 0 detik NaOH 5 M sebany ak 2, 5 Liter - Putih (keruh) Meny eng at 30 detik NaOH 5 M sebany ak 2, 5 Liter ditambahk an fixer jenuh 10 lit er - Kekuningan keruh Meny eng at 2 m enit NaOH 5 M sebany ak 2, 5 Liter ditambahk an fixer jenuh 10 lit er - Keco klatan keruh Meny eng at 1 jam NaOH 5 M sebany ak 2, 5 Liter ditambahk an fixer jenuh 10 lit er - Keco klatan keruh Meny eng at 2 jam NaOH 5 M sebany ak 2, 5 Liter ditambahk an fixer jenuh 10 lit er - Keco klatan keruh Meny eng at 4 jam NaOH 5 M sebany ak 2, 5 Liter ditambahk an fixer jenuh 10 lit er + Keco klatan keruh Meny eng at 48 jam NaOH 5 M sebany ak 2, 5 Liter ditambahk an fixer jenuh 10 lit er +++ Keco klatan keruh Meny eng at

## Tahapan  proses  pengendapan
NaOH  5  M  yang  dilakukan  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Hasil Pengamatan Metode Pengendapan NaOH 5 M
Gambar 5. Endapan perak setelah dilakukan pemurnian satu kali dengan berat bersih 27 gram
P e n i m b a n g a n   h a s i l   p e r a k dilakukan  setelah  dilakukan  pemurnian. Metode  pengendapan  dengan  bahan NaOH 5 M dari 10 liter larutan fixer jenuh menghasilkan  perak  dengan  berat  27,  200 gr     27 gr. ~ ~
Setelah  ditimbang,  dan  diketahui hasilnya  seperti  di  atas.  Berikutnya, dilakukan  pengujian  kadar  kemurnian perak  dengan  melalui  tahapan  sebagai berikut  :  logam  perak  yang  didapat  dari metode  elektrolisa  maupun  pengendapan sudah melalui proses burning (las) dengan suhu lebih dari 400 °C, selanjutnya logam perak  dikikir  terlebih  dahulu  agar mendapatkan serbuk perak. Ketika proses perubahan  dari  padat  menjadi  serbuk  ini ada perbedaan karakteristik butiran perak yang dihasilkan dari kedua metode. Serbuk perak  yang  dihasilkan  dengan  metode pengendapan memiliki karakteristik keras, sehingga  sukar  untuk  dikikir,  butiran (grain)  cenderung  berat  dan  mengumpul jadi  lebih  ringkas  tidak  menyebar  jadi serbuk  perak  terlihat  lebih  sedikit. Sedangkan pada serbuk perak yang dikikir dari  metode  elektrolisa,  lebih  mudah dikikir daripada saat pengikiran perak
dengan metode pengendapan, serbuk menyebar, lebih ringan, lebih berkilau, dan mengembang  jadi  terlihat  lebih  banyak. Selanjutnya,  serbuk  yang  dihasilkan  tadi ditempatkan  pada  cawan  sample  XRF ternyata  setelah ditempatkan pada cawan serbuk  perak  tidak  memenuhi  syarat sample  yang  ketiga  yaitu  terdistribusi merata  pada  cawan  sample  dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Sehingga, uji kadar  kemurnian  perak  dari  perak  yang dihasilkan  dengan  metode  elektrolisa maupun  pengendapan  tidak  dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat.
c Metode yang Menghasilkan Jumlah Perak Lebih Banyak
D a r i   h a s i l   p e n i m b a n g a n , diketahui  bahwa  metode  elektrolisa menghasilkan jumlah perak lebih banyak. Perak  yang  dihasilkan  metode  ini  seberat 28, 570 gr atau dibulatkan menjadi 29 gram, sedangkan  perak  yang  dihasilkan  dari metode  metode  pengendapan  bahan NaOH  5  M  sebesar  27,200  gr  atau dibulatkan  menjadi  27  gram.  Akan  tetapi selisih  jumlah  perak  yang  dihasilkan  dari kedua metode tersebut tidak terlalu besar, yaitu  2  gram.  Tingkat  kemurnian  dari kedua  metode  tidak  dapat  diketahui, karena  sampel  tidak  memenuhi  syarat. Akan  tetapi  diperkirakan  hampir  sama dilihat  dari  visibilitas  fisik  hasil  yang diperoleh.  Tetapi  perak  dari  hasil pengendapan  NaOH  5  M  lebih  keras dibandingkan  dengan  metode  elektrolisa pada  saat  dikikir.  Sedangkan  pola distribusi  hasil  sampling  yang  dijadikan serbuk metode pengendapan lebih sedikit dikarenakan lebih padat karena logamnya lebih  keras  dan  distribusi  kurang  merata. Sedangkan  untuk  metode  elektrolisa  saat dipersiapkan  sampling  lebih  ringan partikelnya dan lebih terdistribusi merata. Tetapi  serbuk  metode  elektrolisa  terihat l e b i h   b e r s i h   d a n   l e b i h   b e r k i l a u d i b a n d i n g k a n   d e n g a n   m e t o d e pengendapan.

## Pembahasan
a Perak yang dihasilkan dari metode

## Elektrolisa
M e t o d e   e l e k t r o l i s a   d a p a t memisahkan  perak  dari  larutan  fixer jenuh. Hal ini menunjukkan sesuai dengan teori  Ball  and  Price  (1990),  yang menyatakan bahwa apabila dua elektroda berupa  carbon (anoda) dan stainless steel (katoda)  dimasukkan  dalam  cairan fixer dan  diberi  tegangan,  maka  logam  perak akan  mengendap  dan  melapisi  batang karbon (Ball and Price, 1990).
Sesuai  dengan  (Ball  and  Price,
1990),  proses  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1)Logam  perak  dapat  diperoleh  karena ion  negatif mono  argento  dithiosulfat berasal dari disosiasi Na Ag(S O )  yang
3 2 3 2
terdapat dalam cairan fixer .
2)Ion tersebut merupakan ion negatif dan cenderung  untuk  bergerak  menuju anoda (karbon).
3)Hanya sebagian kecil yang berdisosiasi menjadi ion perak (+) dan ion thiosulfat (-).
4)Ion  –ion  perak  inilah  yang  akan bergerak  dan  menempel  di  anoda (karbon).
Perak  yang  dihasilkan  dengan metode  elektrolisa  dari  10  liter  larutan fixer  jenuh  adalah  29  gram.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  massa  logam  yang dibebaskan pada elektroda-elektroda dari suatu  sel  berbanding  lurus  dengan kuantitas  listrik  yang  mengalir  melalui larutannya dan banyak zat berlainan yang diendapkan  atau  dibebaskan  oleh kuantitas  listrik  yang  sama,  adalah sebanding  dengan  ekivalen  kimia  zat-zat tersebut.  Kesamaan  hasil  tersebut  dapat tercapai  karena  ketabilan  arus  listrik dijaga  selama  proses  elektrolisa  dengan menggunakan stabiliser.
Kadar  kemurnian  perak  yang diperoleh dengan metode elektrolisa tidak dapat  diketahui  karena  sampel  tidak memenuhi syarat sample.
b Perak yang dihasilkan dari Metode

## Pengendapan dengan  bahan NaOH 5 M
Pemberian  bahan  NaOH  (soda api)  dapat  memisahkan  perak  pada  fixer yang  telah  jenuh.  Hal  tersebut  sesuai dengan Zumdah (1986) yang menyatakan bahwa campuran yang mengandung unsur l o g a m   d a p a t   d i p i s a h k a n   d e n g a n menambahkan reagent (bahan  pereaksi) yang anionnya membentuk endapan hanya dengan atau dengan beberapa ion logam di campuran tersebut.
Perak  yang  dihasilkan  dari  10  liter larutan  fixer  jenuh  dengan  metode pengendapan  dengan  bahan  NaOH  5  M menghasilkan  perak  dengan  berat  27  gr. Hasil  tersebut  merupakan  hasil  paling optimum  karena  pada  penelitian  ini digunakan  NaOH  5  M.  Nilai  ini  merujuk pada  penelitian  Sudiyono  (2004)  yang menunjukkan  bahwa  NaOH  dapat menghasilkan  perak  pada  konsentrasi  5 dan  10  M dan  penelitian  Ardiyanto  dkk (2012)  yang  menunjukkan    bahwa  bahan N a O H   d e n g a n   k o n s e n t r a s i   5   M menghasilkan  jumlah  perak  yang  paling banyak.
c Metode  yang  Menghasilkan  Jumlah Perak Lebih Banyak
Berdasarkan  hasil  penelitian, diketahui  bahwa  metode  elektrolisa menghasilkan  jumlah  perak  lebih  banyak dibanding  metode  pengendapan  NaOH  5 M.  Perak  yang  dihasilkan  metode elektrolisa seberat 29 gr, sedangkan perak yang dihasilkan dari metode pengendapan bahan NaOH 5 M sebesar 27 gr. Akan tetapi selisih  jumlah  perak  yang  dihasilkan  dari kedua metode tersebut tidak terlalu besar, yaitu 2 gram.
D i p e r l u k a n   b e r b a g a i pertimbangan  untuk  menetukan  metode yang  paling  optimal  dalam  memisahkan perak  dari  larutan  fixer  jenuh.  Metode elektrolisa  menghasilkan  jumlah  perak yang lebih banyak. Akan tetapi metode ini memerlukan  investasi  yang  lebih  besar guna  pengadaan  alat  elektrolisa.  Dan memiliki  keuntungan  lain  waktu  yang dibutuhkan  untuk  mendapatkan  perak lebih cepat, yaitu 1 hari. Metode
pengendapan  dengan  NaOH  5  M memerlukan  biaya  yang  lebih  sedikit. Akan  tetapi  metode  ini  menghasilkan jumlah perak yang lebih sedikit.
Selain itu, metode pencampuran NaOH  5  M  beresiko  terhadap  kesehatan karena  terjadi  kontak  yang  lama  dengan larutan  sehingga  bahaya  inhalasi  larutan pada  saat  dan  pada  tahapan  pemisahan perak  dari  endapan,  selain  itu  juga membutuhkan  pengontrolan  pH  untuk menghindari  pembentukan  gas  H S 2 ( hydrogen  sulfide )  yang  bersifat  toxic (racun)  atau  dikenal  dengan  proses sulfidasi.  Selain  itu  juga  pada  metode  ini masih membutuhkan proses pengeringan yang  cukup  lama  sekitar  3-4  hari  baru dapat  dilakukan  pemurnian  dengan burning .  Jadi  elektrolisa  lebih  praktis, dibanding dengan pengendapan NaOH 5 M.
Penulis  lebih  menyarankan metode  elektrolisa  dibanding  dengan metode pengendapan NaOH 5 M. Metode elektrolisa menghasilkan perak yang lebih banyak, lebih bersih, dan lebih aman bagi kesehatan.  Biaya  pengadaan  alat  masih dapat  dipertimbangkan  karena  alat elektrolisa dapat digunakan berulang kali, jadi  investasi  besar  di  awal  saja. Sedangkan,  metode  pengendapan membutuhkan  proses  yang  lebih  lama, m e m b u t u h k a n   p e n g o n t r o l a n   p H , menimbulkan  bau  yang  berbahaya  bagi kesehatan  jika  dihirup  (toxic),  jadi  tidak boleh  kontak  terlalu  lama  dengan c a m p u r a n   d a p a t   m e m b a h a y a k a n kesehatan.  Karena  larutan  fixer  lebih mudah terhirup dan terserap oleh organ. Antara lain : diare, argyria, dan lain-lain. Sementara  metode  elektrolisa  menurut Jenkins (1988) merupakan   metode   yang efisien  dan  mampu  menghasilkan  perak yang lebih baik.

## 4. Simpulan dan Saran

## Simpulan
M e t o d e   e l e k t r o l i s a   d a p a t menghasilkan perak sejumlah 29 gram dari 10  liter  larutan  fixer  jenuh.  Metode pencampuran NaOH 5 M dapat
menghasilkan perak sejumlah 27 gram dari 10  liter  larutan  fixer  jenuh.  Metode elektrolisa  dapat  menghasilkan  perak dengan  jumlah  lebih  banyak  dibanding Metode pengendapan NaOH 5 M.

## Saran
Sebaiknya  metode  elektrolisa digunakan  dalam  silver  recovery  karena menghasilkan  perak  yang  lebih  banyak, lebih bersih, dan lebih aman bagi kesehatan.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  peneliti  ucapkan kepada  Direktur  Poltekkes  Kemenkes Semarang yang telah membiayai penelitian ini  melalui  DIPA  Poltekkes  Kemenkes Semarang tahun 2013.
6.Daftar Pustaka A n o n y m ,
,  diakses  tanggal
10 Oktober 2013. Alumni Fisika Medis UNHAS, 2010, Silver R e c o v e r I I ,
Ardiyanto, J., Abimanyu, B., Prastanti, D.P. 2012. Analisa perbandingan perak kembali dari fixer yang telah jenuh p a d a   m e t o d e   p e n g e n d a p a n dengan menggunakan NaOH dan Na2s
B a l l   a n d   P r i c e .   1 9 9 0 .   C h e s n e y ' s Radiographic  Imaging,  Blackwell Science, Oxford Bushong,  S.C.  2001. Radiologic  Science  for Technologist  physic,  Biology  and Protection ,  seventh  edition,  The C . V .   M o s b y   C o m p a n y , Washington. D.C.
Carlton and Addler. 2001. Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science, Delmar Publishing, Carrol,  Q.B.  1985. Fuchs  Principles  of Radiographic  Exposure  Processing and  Quality  Control ,  third  edition,
Thomas  Publisher,  Springfield Illionis, U.S.A.
http://www.logammulia.com/as saying-service-id
http://alumnifismedunhas.blogs pot.com
Chesney,  D.N.,  Chesney,  M.O.  1981.
Radiographic Imaging , third edition, Blackwell  Publications,  Oxfofd, London,  Edinburgh,  Bortone, Melbourne.
Fung  dan  Bowen.  1996.  Disinfection, Sterilization and Preservation, 5 th ed,  Lippincott  William  and Wilkins, Philadelphia
Gulbranson.  1986.  Argyrya  following  the use  of  dietary  supplements containing colloidal silver protein Holleman,  AF;  Wiberg,  E.  2001.    "Kimia Anorganik"  Academic  Press:  San D i e g o ,
HSE. 1998. Industrial application of X-Ray Diffractions,  Maddison  avenue, New York Ismaya. 2010. Jenis Film Sinar X , .
Diakses 3april 2013
Jenkins.  1988.  Radiographic  Photography and  Imaging  Processes,  Springer, Netherland Kodak. 1998. Processing Kodak Motion Picture FilmsModuleS Chemical Recovery Procedures, on live available : http:?? www. Kodak.com N.  N.  Greenwood.  1997.  A.  Earnshaw,
Chemistry of the Elements , 2nd ed., Butterworth-Heinemann,Oxford http://www.Natrium_hidroksid a.com
N o r d b e r g   d a n   G e r h a r d s o n .   1 9 8 8 . Handbook  on  Toxicology  of
rd Metals, 3  ed, Elsevier Papp, Jeffrey. 2006. Quality Management in the  Imaging  Sciences .  Mosby Elsevier. USA.
P e r m e n k e s R I N o .
173/Menkes/Per/VII/77  tentang pengolahan air limbah.
Rosenman,  et.al.  1979.  1987,  Industrial Chemical  e4xposure:  Guidelines for Biological
http://www.Natrium_sulfida.co m
http://www.sapiens.itgo.com
Í«¼·§±²±ò  îððìò  Ì»µ²·µ  ­·´ª»®  ®»½±ª»®§ ¼»²¹¿²  ³»¬±¼»  °»²¹»²¼¿°¿²ô Ð±´·¬»µ²·µ  Õ»­»¸¿¬¿²  Õ»³»²µ»­ ­»³¿®¿²¹ Ê¿®­¿ò  îððçò  ÈóÎ¿§ Í·´ª»®  Î»½±ª»®§  Ë²·¬
Ó¿²«º¿½¬«®»® ô ¸¬¬°æññ°®±¼«½¬ó
·³¿¹»ò¬®¿¼»·²¼·¿ò½±³ Ê»²±¹±°¿´ ¿²¼ Ô«½µ»§ò ïçéèò ½·¬ Ö«¼·¬¸ ¬ Æô
Ì ¸ ± ³ ¿ ­ ô   Ð Ì ô   ï ç ç è ô × ³ ³ « ² ± ¬ ± ¨ · ½ ± ´ ± ¹ §   ± º Û²ª·®±²³»²¬¿´  ¿²¼  Ñ½½«°¿¬·±²¿´
Ó»¬¿´­ô Ì¿§´±® ¿²¼ Ú®¿²½·­ Ô¬¼
É»·®ò  ïçéçò  Ø¿³·´¬±²  ¿²¼  Ø¿®¼§ù­ ×²¼«­¬®·¿´ Ì±¨·½±´±¹§ò